(27 ) 



» En 1887, M. Miithmann ( ' ) constate que la réduction au rouge donne 

 successivement Mo^C violet, après un quart d'heure, puis MoO" brun, 

 enfin le métal. 



» En 1892, MM. Sabatier et Senderens(-), dans le but d'étudier l'action 

 de l'oxyde azotique sur le sesquioxyde de molybdène, préparent celui-ci 

 par réduction au rouge sombre de l'anhvdride molybdique dans l'hydro- 

 gène. 



» En présence de ces contradictions, et afin de déterminer quels sont, 

 parmi les oxydes Mo'O', Mo'O'^, MoO-, Mo^O', ceux qu'on obtient par 

 l'action de l'hydrogène sur l'oxyde MoO% nous avons repris méthodique- 

 ment cette étude. 



» M. Moissan ('), dans ses recherches sur les oxydes de la famille du 

 fer, a montré que, dans la réduction des oxydes métalliques par l'hydro- 

 gène, trois facteurs importants interviennent : la vitesse du courant 

 gazeux, la température et le temps. 



M En général, un oxvde supérieur, avant d'arriver au dernier terme de 

 la réduction qui peut être le métal, se transforme successivement en plu- 

 sieurs oxydes intermédiaires. Il y a pour chaque oxyde une température 

 limite, au-dessous de laquelle il n'est pas réduit. Au-dessus de cette tem- 

 pérature, la réduction s'effectue, d'abord lentement, et sa rapidité aug- 

 mente si l'on élève la température, elle s'arrête à un oxyde inférieur qui 

 lui-même n'est réduit qu'à une température plus élevée. 



» De sorte qu'il est généralement possible d'obtenir les différents oxydes 

 compris entre le degré le plus élevé d'oxygénation et le métal en opérant 

 successivement à des températures différentes, mais chacune de ces tem- 

 pératures restant constantes pendant la durée d'une expérience. 



» Nous avons employé, dans nos expériences, le dispositif suivant : 



» L'hydrogène lavé à l'acide chromique, séclié sur la potasse, parcourait un tube 

 de cuivre rempli de tournure de cuivre, et porté au rouge sur une longueur de C'jyo; 

 il était de nouveau séché sur la potasse, puis passait dans un petit tube en U renfer- 

 mant l'oxyde à réduire. Le tube en U était lui-même placé dans un bain d'élain main- 

 tenu en fusion par un fourneau à gaz. En réghinl convenablement l'arrivée du gaz, on 

 pouvait maintenir la température constante pendant plusieurs heures, température 

 vérifiée à chaque instant à l'aide d'une pince thermo-électrique dont lu soudure était 

 placée dans le bain d'étain, au voisinage du tube en U. 



(<) Licb. Ann. der Chem., t. CCXXXVIII, p. 108; 1887. 



(2) Bull. Soc. cliim., 3" série, t. VIT, p. 5o3. 



(^) Annales de Chimie et de Physique, ^' série, t. XXI, p. 149; 1880. 



